I918. No. I. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 119 
Bezüglich CoS, MS, PbS und AgyS ergibt die metallurgische Er- 
fahrung, dafs diese Sulfide in Silikatschmelzen entweder unlôslich oder nur 
in Spuren lóslich sind. 
— Beim Schmelzen von Nickel-Kupfer-Sulfiden (Ni-haltigem Magnetkieserz) enthalten 
die Rohschlacken Nickel und Kupfer jedenfalls annähernd in derselben Proportion wie der 
resultierende Nickel-Kupferstein. Hieraus ergibt sich, daß der geringe Nickelgehalt in 
ähnlicher Weise wie der geringe Kupfergehalt größtenteils von Steinkügelchen herrührt. 
NiS mag somit in diesen Schlacken (in der Regel mit 32—38 9/9 SiO» und 2.5— 2 9/9 FeS) 
nicht mehr löslich sein, wie es mit CugS der Fall ist. Zu demselben Resultat gelangen wir 
auch bei dem Studium der beim Schmelzen von nickelreicheren Nickel-Kupfersteinen, mit 
50 bis 70 9/9 NiS, gefallenen Schlacken. 
Dagegen mag in den hier besprochenen Schlacken ein ganz wenig Nickel als Oxyd., 
in Silikatverbinding, eingehen, — und Kobalt wird in den hier besprochenen Schlacken 
zu einem wesentlichen Teil als Oxyd., in Silikatverbindung, verschlackt. — Ich verweise 
hierüber auf meine Abhandlung ,Om Nikkel osv.", 1902. 
Ag2S. — Zur Beleuchtung nehmen wir das frühere Steinschmelzen zu Kongsberg, 
nàmlich Rohschmelzen (I) und Konzentrationsschmelzen (II, mit durchschnittlichen Betriebs- 
resultaten : 
If 
Sean Stein (Rohstein, Anal: Nr x) «9. . 3 »  … . » « mit ca. 0:33 9/g Ag. 
Eso. Robschlaeke (Nr..91, 9$. 44, 508) — ." D 02 4 lw” 7. 700045 9/6 
IR 
IU Stem (Konzentn.steim) u una de el mue ry Sonata mit cata (8 Ag, 
Preece semliacke, (NE, zu 0 MET ne A nn. 046 Cay 
Die betreffenden Steine bestanden hauptsächlich aus FeS; dabei — außer AgoS — 
aus etwas CugS usw. (siehe meine S. 2r zitierte Abh.). 
In den Schlacken I—II läßt sich — sowohl makroskopisch wie mikroskopisch — 
eine Beimischung von Steinpartikelchen nachweisen (betreffend I siehe Fig. 40), und zwar 
schätzungsweise in einer Menge, die dem analytisch gefundenen Silbergehalt der Schla- 
cken entspricht. Es handelt sich somit um die übliche „mechanische“ Verschlackung. — 
Eine „oxydische“ Verschlackung von Silber ist ausgeschlossen. — Aus dem Vorhandensein 
der Steinkügelchen darf man freilich nicht schließen, daß AgoS in dem geschmolzenen Sili- 
kat absolut unlöslich sein sollte. Wir sind nur berechtigt, den Schluß zu ziehen, daß in den 
Schlacken Nr. I höchstens 0.001 Ü/j Ag und in Nr. II höchstens oor 9/9 Ag als aufgelöstes 
Sulfid, AgoS, vorliegen dürfte. Selbst eine solche minimale Löslichkeit ist jedoch nicht 
wahrscheinlich, 
Über das Gleichgewicht zwischen R in RS und R in der Silikat- 
schmelze. 
Die Zusammensetzung des aus den Silikatschmelzen ausgeschiedenen 
Sulfids ist unabhängig von der Zusammensetzung des Ausgangsmateriales, 
dagegen abhängıg von der Zusammensetzung der flüssigen Sulfid : Silikat- 
schmelzlösung. Zwischen R in RS und R in den Komponenten (Silikaten, 
